300 내지 420 나노미터 의 파장 범위 에 걸쳐 모델 CARY 100 UV - VIS 분광 광도계 ( 미국 캘리포니아주 산타 클라라 소재 의 애 질 런 트 테크놀로지 즈 , 인 코포 레이티 드 ( Agilent Technologies , Incorporated ) ) 를 사용 하 여 접착제 조성물 의 UV 투과율 을 측정 하 였 다 . 접착제 전사 테이프 ( ATT ) 형태 의 , 두께 가 0 . 002 인치 ( 51 마이크로미터 ) 인 접착제 조성물 을 하 기 와 같이 LCD 기재 에 적용 하 였 다 . ATT 의 제 1 이 형 라이너 를 제거 하 고 , 기재 와 접착제 사이 의 밀접 한 접촉 을 보장 하 도록 , 즉 , 가시 적 공극 , 입자 , 스크래치 , 및 흠 ( blemish ) 이 없 도록 보장 하 도록 작 은 고무 핸드 롤러 의 4 회 통과 를 사용 하 여 , 노출 된 접착제 표면 을 대략 2 인치 x 3 인치 x 0 . 03 인치 ( 50 밀리미터 x 75 밀리미터 x 0 . 7 밀리미터 ) 크기 의 LCD 유리 기재 의 표면 에 적용 하 였 다 . 유리 기재 는 알칼리 토 보로 알루미노 실리케이트 유리 ( 미국 콜로 라도 주 러브랜드 소재 의 델타 테크놀로지 즈 , 리 미티 드 ( Delta Technologies , Limited ) , 부품 번호 EXG - 50 X 75 / 0 . 7 ) 였으며 , 린트 프리 티슈 및 헵탄 으로 3 회 미리 세정 한 다음 , 린트 프리 티슈 로 건조 시켰 다 . 접착제 조성물 은 유리 기재 의 전체 표면 을 덮 었 다 . ATT 로부터 제 2 이 형 라이너 를 제거 한 후 에 , 접착제 / 유리 기재 를 분광 광도계 의 홀더 내 에 배치 하 고 300 나노미터 로부터 420 나노미터 까지 스캐닝 하 였 다 . 접착제 를 갖 지 않 는 유리 기재 의 대 조군 을 또한 시험 하 였 다 . 이어서 , 대 조군 과 접착제 코팅 된 유리 사이 의 차이 를 기록 하 였 다 . 380 , 385 , 및 410 나노미터 에서 의 % 투과율 을 기록 하 였 다 . 380 및 385 나노미터 에서 는 , 20 % 미만 의 투과율 값 이 바람직 하 다 . 410 나노미터 에서 는 , 90 % 초과 의 투과율 값 이 바람직 하 다 .